176 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 
rechtwinkeligen Durchgang deutlich erkennen. Der Anker befand.sich in einer 
solchen Entfernung vom Kernschachte, dass er keiner sehr hohen Tempe- 
ratur ausgesetzt war. Die Länge der Zeit hat daher bei ihm hauptsächlich 
auf die Grösse der Umänderung Einfluss gehabt. 
An einem Stücke in meiner Sammlung von einem Anker des alten, vor 
vielen Jahren abgebrochenen Hohofens auf der Communion - Eisenhütte zu Git- 
telde am Harz, der 130 Jahre gestanden hatte, zeigt sich die Umänderung des 
Stabeisens abweichend. Nur das Innere des Ankers ist Stabeisen geblieben, 
wogegen die äussere Rinde bis auf höchstens ½ Par. Zoll, in Eisenoxyd- 
Oxydul umgewandelt worden. Die innere Masse hat noch an einer Seite feines 
Korn; der grösste Theil ist dagegen auffallend , aber auch nicht auf gleiche 
Weise verändert. Ein Theil erscheint grobkörnig, in einer Erstreckung stäng- 
lich abgesondert, die Stängel gegen die äussere Begränzungsfläche recht- 
winkelig gerichtet; ein anderer Theil ist grossblätterig, indem die sehr glat- 
ten und stark glänzenden Blätter die Länge von 1 Par. Zoll erreichen. Der 
Anker, von welchem dieses Stück herrührt, lag etwa in der Mitte des Ofen- 
gemäuers, dem Kernschachte nahe, und war daher einer höheren Temperatur 
ausgesetzt als der vorhin erwähnte Anker des Rothehütter Hohofens, woraus 
sich die abweichende und auffallendere Umänderung seiner Eisenmasse erklärt. 
Ein Stück von einem geschmiedeten Tümpeleisen des Eisen - Hohofens 
der Königshütte am Harz, welches ich i. J. 1820 erhielt, zeigt ebenfalls eine 
durch die Rothglühhitze, welcher dasselbe während einer làngeren Zeit aus- 
gesetzt gewesen, auffallend veränderte Structur. Diese ist blättrig- körnig und 
von sehr grobem Korn, indem die einzelnen Flächen 1—2 Par. Linien messen. 
Rinman hat mehrere Versuche über die Veränderung angestellt, 
welche die Dichtigkeit des Stabeisens durch das Glühen erleidet. Ganz wei- 
ches und zähes aus Osemund bereitetes und mehrere Male durchgearbei- 
tetes Eisen hatte ein specifisches Gewicht von 7,817. Es wurde unter der 
Muffel des Probierofens 10 Stunden lang in einer gleichfórmigen, lichtro- 
then Glühhitze erhalten ; Wobei es sich mit einer Glühspanrinde bedeckte. 
Nachdem diese abgeschlagen worden, wurde das specifische Gewicht des 
Eisens zu 7,794 gefunden ). Kaltbrüchiges Eisen aus Samland, dessen speci- 
1) A. a. O. S. 290. 
